Rancang Bangun Volume 04 Nomor 1 (2018) Halaman Artikel (20-23)

## JURNAL RANCANG BANGUN
Website: http://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/rancangbangun
Uji Eksperimental Variasi Kadar Semen Terhadap Nilai CBR Tanah Lempung Yang Distabilisasi Dengan Semen
Iqbal 1 , Rokhman 2
1 Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Sorong
2 Dosen Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Sorong

## Abstrak
Karakteristik tanah di wilayah kabupaten sorong terdiri dari tekstur halus, sedang dan kasar serta terdapat tanah gambut. Bagian terbesar atau mayoritas tekstur tanah di kabupaten sorong adalah tekstur halus. Jenis tanah ini daya dukungnya rendah  apabila  dijadikan  untuk  tanah  dasar  (subgrade).  Untuk  mengatasi  permasalahan  ini,  salah  satu    usaha  yang dilakukan  untuk  peningkatan  daya  dukung  tanah  tersebut  adalah  dengan  melalui  perbaikan  tanah  dengan  metode stabilisasi menggunakan bahan adiktif salah satunya adalah semen. Jenis tanah diambil di daerah kampung wen distrik mayamuk kabupaten sorong. Contoh tanah ini akan dicampur dengan semen untuk kemudian diketahui karakteristik daya dukungnya berdasarkan uji CBR. Pada penelitian ini, penambahan semen  akan dilakukan pada kadar 5%, 10%, 15%, dan 20% dari total berat kering tanah. Sebelum melakukan pengujian CBR terlebih dahulu sampel tanah yang telah dipadatkan diperam    selama  7  hari  pada  kondisi  kadar  air  optimum.  Dari  hasil  pengujian  CBR  menunjukkan  bahwa  seiring penambahan  semen  telah  meningkatkan  daya  dukung  tanah  secara  signifikan,  Nilai  CBR  semakin  naik  seiring penambahan  semen,  dimana  nilai  CBR  tanah  asli  sebesar  20,45% terjadi  peningkatan  nilai  CBR  pada  campuran  20% semen dengan waktu pemeraman 7 hari dengan nilai CBR sebesar 111,93%
Kata kunci : tanah lempung, stabilisasi tanah, semen, CBR

## 1. Pendahuluan
Menurut  irwanto  (2016),  Karakteristik  tanah  di wilayah  kabupaten  sorong  terdiri  dari  tekstur  halus, sedang dan kasar, serta terdapat tanah gambut. Bagian terbesar  atau  mayoritas  tekstur  tanah  di  kabupaten sorong adalah tekstur halus. Ukuran butir tanah halus, kurang  dari  0,002  mm.  jenis  tanah  ini  daya dukungnya  rendah  apabila  dijadikan  untuk  tanah dasar  ( subgrade )  dalam  pembangunan  jalan.  Kalau tanah  yang  digunakan  kurang  baik  maka  harus dilakukan treatment tambahan antara lain pemadatan, penggunaan geotekstil atau stabilisasi.
Karena  seringkali  tidak  ada  pilihan  untuk material timbunan, sehingga tanah dengan plastisitas tinggi  (jenis  tanah  lempung).  digunakan  sebagai material  timbunan.  Untuk  mengatasi  permasalahan ini,  salah  satu  usaha  yang  dilakukan  untuk peningkatan  daya  dukung  tanah  tersebut  adalah dengan  melalui  perbaikan  tanah  dengan  metode stabilisasi.  Stabilisasi  tanah  dapat  dilakukan  dengan menambahkan berbagai jenis material kimiawi yang salah  satunya  adalah  dengan  menambahkan  bahan seperti semen.

## 2. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  dilakukan  dapat  dilihat pada Gambar 1 berikut ini.
Gambar 1. Diagram alir penelitian 3. Hasil dan Pembahasan
Hasil  Pengujian  Sifat  Fisik  Dan  Mekanik Tanah Asli
Hasil pengujian sifat fisik dan mekanik tanah asli dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasil pengujian sifat fisik dan mekanik tanah asli kampung wen No Pemeriksaan Nilai 1 2 3 4 5 6 Berat Jenis tanah (Gs)(gram/cm³) Batas Cair (LL) (%) Batas Plastis (%) Indeks Plastisitas (Ip) (%) Kadar Air Opt. (W opt) (%) CBR 2.58 51.6 17.87 33.73 20 20.45

## Hasil  Uji  Sifat  Fisik  dan  Mekanik  Tanah Lempung dan Semen
Hasil uji sifat fisik dan mekaniik campuran tanah lempung dengan  semen   untuk  kadar campuran  5%, 10%, 15% dan 20% dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2 .  Hasil pengujian sifat fisik dan mekanik tanah asli dengan semen
Berdasarkan data hasil pengujian dapat diklasifikasikan sifat tanah berdasarkan atas beberapa sistem klasifikasi yang ada yaitu :
1. Sistem klasifikasi AASHTO
Dilihat  klasifikasi  tanah  menurut  AASHTO dengan  batasan  –  batasannya  antara  lain,  dimana persentase  lolos  saringan  no  200  lebih  dari  35  %  , nilai  batas  cairnya(LL)  lebih  dari  41%  dan  nilai indeks  plastisitas  (PI)  lebih  besar  dari  11%    tetapi lebih  besar  dari  pada  nilai  batas  cair  (LL)  dikurangi 30.
• Lolos saringan no 200 = 51,04 %
• Batas cair (LL) = 51,60 %
• Indeks plastisitas (PI) = 33,73 %
Gambar 2. Grafik hubungan plastis indeks dan liquid limit menurut AASHTO
Dari Gambar 2 diatas. Menurut sistem klasifikasi AASHTO termasuk dalam jenis kelompok tanah A-7- 6  yaitu  tipe  material  yang  dominan  adalah  tanah berlempumg    sedang  sampai  buruk.(  Soedarmo  G. Djatmiko, Purnomo S. J. Edy, 1997)
2. Sistem klasifikasi USCS Sistem klasifikasi ini paling banyak diaplikasikan pada pengujian tanah.Sistem klasifikasi USCS .  Adapun  hasil  dari  pengujian  laboratorium
menunjukkan  data  properties  tanah  yang  diperoleh adalah :
• Tanah yang lolos saringan no. 200 = 51.04 %
• Batas Cair (LL) = 51,60 %
• Indeks plastisitas (IP) = 33,73 %
Dari data properties tanah yang diperoleh diatas maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu : a. Berdasarkan  nilai  persentase  lolos  saringan no.200  tanah  lempung  diatas,    persentase tersebut lebih besar dari 50%, maka berdasarkan tabel  klasifikasi USCS tanah  ini  secara  umum dikategorikan golongan tanah berbutir halus.
b. Dari  tabel  sistem  klasifikasi USCS untuk  data batas  cair  dan  indeks  plastisitas  diplotkan  pada diagram plastisitas sehingga didapatkan identifikasi tanah yang lebih spesifik (Soedarmo G. Djatmiko, Purnomo S. J. Edy, 1997)
Hasil dapat dilihat pada gambar 3.
Gambar 3. Grafik hubungan indeks plastisitas dan batas cair USCS
Dengan merujuk pada gambar diatas maka tanah berbutir halus daerah kampung wen distrik  mayamuk kabupaten  sorong  termasuk  kedalam  kelompok  CH
No Pengujian Tanah Asli 5% Semen   10% Semen   15% Semen   20 % Semen 1 Berat Jenis (gr/cm³) 2,58 2,60 2,62 2,65 2,68 2 Batas Cair (%) 51,60 47,00 45,00 43,00 41,50 3 Batas Plastis (%) 17,87 22,84 31,19 31,57 32,53 4 Indeks Plastisitas (%) 33,73 24,16 13,81 11,43 8,97 8 CBR Laboratorium (%) 20,45 79,92 91,74 103,26 111,93
yaitu  tanah  lempung  anorganik  dengan  plastisitas tinggi, lempung gemuk dengan nilai indeks plastisitas sebesar 33,73% (plastisitas tinggi).

## Perbandingan  Sifat  Fisik  Dan  Mekanik Tanah Lempung Dengan Campuran Semen
Berikut  ini  adalah  Tabel  3  dan  Gambar  4  yang menunjukan  pengaruh  sifat  fisik  dan  mekanik  tanah lempung dengan semen

## Hasil Uji Berat Jenis
Pada  pengujian  berat  jenis  tanah  lempung dengan  campuran  semen  dapat  terlihat  bahwa  nilai berat jenis semakin meningkat seiring bertambahnya kadar  pencampuran  semen,  seperti  terlihat  pada Gambar 4.

## Tabel 3. Berat jenis campuran tanah dengan semen
No Kadar Semen (%) Hasil (gr/cm³) 1 2 3 4 5 0 (Tanah Asli) 5 10 15 20 2.58 2.60 2.62 2.65
2.68
Gambar 4 . Grafik Pengaruh kadar semen terhadap nilai berat jenis.
Dari Gambar 4. hasil pengujian berat jenis tanah tanah  ditambah  dengan  campuran  semen  dengan persentase  5%,  10%,  15%  dan  20%  terjadi peningkatan  nilai  berat  jenis  tanah  dibandingkan dengan berat jenis tanah asli yaitu 2,58 gram/cm³

## Hasil Uji Atterberg
Hasil  pengujian Atterberg tanah  lempung dengan campuran semen dapat dilihat pada Tabel 4, sedangkan  pengaruh  penambahan  semen  terhadap nilai  nilai  batas  cair  (LL),  batas  plastis  (PL)  dan indeks plastisitas (IP) dapat dilihat pada Gambar 5.
Dari  gambar  5  di  atas  dapat  dilihat  dari  hasil pengujian atterberg limit setelah penambahan semen, terlihat  bahwa  semakin  tinggi  kadar  semen  maka batas  plastis  (PL)  meningkat  sedangkan  batas  cair (LL)  menurun, sehingga indeks plastisitas (IP) tanah menurun. Selain itu unsur kimia dari semen disinyalir
bercampur  dengan  air    membentuk  pasta  yang mengikat  partikel  lempung  dan  mampu    menutupi pori-pori  tanah  membuat  air  sulit  menyerap  dalam campuran tanah semen sehingga mampu menurunkan sifat plastisnya.
Tabel 4. Batas-batas atterberg No Kadar Abu Sekam (%) LL (%) PL (%) IP (%) 1 2 3 4 5 0 5 10 15 20 51.60 47.00 45.00 43.00 41.50 17.87 22.84 31.19 31.57 32.53 33.73 24.16 13.81 11.43 8.97
Gambar 5. Pengaruh Penambahan semen terhadap nilai Batas Cair, Batas Plastis, Dan indeks plastisitas (IP)
Hasil Uji CBR
Hasil dari pengujian CBR tanah lempung dengan campuran  semen  dapat  dilihat  pada  Tabel  5 dan Gambar 6.
Tabel 5 . Hasil pengujian CBR pada tanah plus abu sekam No Kadar Abu Sekam (%) CBR (%)
1 2 3 4 5 0 (Tanah Asli) 5 10 15 20 20.45 79.92 91.74 103.26 111.93
Gambar 6 . Grafik Pengaruh Penambahan semen terhadap Nilai CBR Tanah Asli
Dari  hasil  pengujian  dan  gambar  diatas,  dapat dilihat  bahwa  seiring  penambahan  kadar  variasi semen telah meningkatkan nilai CBR tanah lempung pada  pemeraman  7  hari  secara  signifikan.  Hal  ini diakibatkan  oleh  reaksi  sementasi  yang  terjadi  pada campuran semen membentuk butiran baru yang lebih keras  sehingga  lebih  kuat  menahan  beban  yang diberikan.

## Perbandingan Terhadap Penelitian Terdahulu
Penulis  membandingkan  hasil-hasil  pengujian tanah  campuran  semen  yang  diteliti  oleh  Andriani, Rina yuliet, franky Leo Fernandez (2012). Hasil-hasil pengujian  dapat  dilihat  pada  Tabel  6.  Dan Perbandingan  nilai  CBR  penambahan  semen terhadap  pengujian  terdahulu  dapat  dilihat  pada Gambar 7.
Tabel 6 . Perbandingan hasil-hasil pengujian KADAR SEMEN (%) PEMERAMAN (hari) PENGUJIAN GS (gr/cm³) LL (%) PL (%) PI (%) CBR (%) A B A B A B A B A B A B 0 3 7 2,58 2,58 82,84 51,60 56,29 17,87 26,55 33,73 8,20 20,45 5 3 7 2,59 2,60 70,79 47,00 61,35 22,84 9,43 24,16 24,61 79,92 10 3 7 2,60 2,62 64,96 45,00 60,25 31,19 4,57 13,81 43,25 91,74 15 3 7 2,61 2,65 64,62 43,00 59,22 31,57 5,39 11,43 55,93 103,26 20 3 7 2,64 2,68 73,26 41,50 59,64 32,53 13,62 8,97 64,13 111,93 Keterangan : Untuk A  :  Andriani,  Rina  Yuliet,  FRanky  Leo Fernandes (2012) Untuk B  : Iqbal (2017) • GS : Spesific Gravity (Berat Jenis) • LL : Liquid Limit • PL : Plastic Limit • PI
: Plastisitas Index
• CBR
: California Bearing Ratio
Gambar 7. Grafik Perbandingan nilai CBR terhadap pengujian terdahulu
Dari  gambar  diatas  dapat  dilihat  bahwa pengaruh  penambahan  semen  telah  meningkatkan nilai  CBR  secara  signifikan.  Dimana  seiiring bertambahnya  kadar  campuran  semen  dan  waktu pemeraman, nilai CBR semakin meningkat.

## 4. Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :
a. Indeks  propertis  tanah  asli  menunjukkan  nilai berat  jenis  tanah  asli  (GS)  =  2,58  grcm³,  Batas Cair (LL) = 51,60%, Batas Plastis (PL) = 17,87% dan  Indeks  Plastisitas  (PI)  =  33,73%.  Seiring dengan  penambahan  semen  dengan  variasi
penambahan  sebesar  5%,  10%,  15%  dan  20% telah  meningkatkan  nilai  berat  jenis  masing- masing  menjadi  2,60,  2,62,  2,65  dan  2,68. sedangkan  untuk  nilai  indeks  plastisitasnya semakin  menurun  masing-masing  menjadi 24,16%, 13,81%, 11,43% dan 8,97% b. Pengaruh penambahan semen telah meningkatkan  nilai  daya  dukung  tanah  secara signifikan.  Nilai  CBR  semakin  naik  seiring penambahan semen, dimana nilai CBR tanah asli sebesar  20,45%  terjadi  peningkatan  nilai  CBR pada  campuran  20%  semen  dengan  waktu pemeraman  7  hari  dengan  nilai  CBR  sebesar 111,93%.

## 5. Referensi
Andriani,  Yuliet.  R,  Fernandez.  L  2012, Pengaruh penggunaan  semen  sebagai  bahan  stabilisasi pada  tanah  lempung  daerah  lambung  bukit terhadap  nilai  CBR  tanah , Jurnal  ISSN:1858- 2133 Vol 8 No. 1 Hardiyatmo.  H.  C.  ,  1992, Mekanika  Tanah 1  Edisi Ke- dua , Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Soedarmo  G.  Djatmiko,  Purnomo  S.  J.  Edy,  1997,
Mekanika Tanah 1 , Yogyakarta. http://irwanto.info/gambaran-umum-kabupaten- sorong-provinsi-papua-barat/